I^O EXriiRIENCES SUR LA PLATINE 



Je fis précipiter avec de l'huile de tartre l'argent de sa dis- 

 solurionj je coupellai le precipite avec du plomb, & j'en 

 retirai tout l'argent qui fiit employé dans ces alliages. 



J'alliai ensuite la platine avec le cuivre dans différentes 

 proportions, &c les mis dans des creusets à poupée avec du 

 fliix noir; lorsque le cuivre étoit fondu, j'y incroduisois la 

 platine en différentes proportions , dont voici les re- 

 sultats. 



i.° I denier de cuivre pur avec un denier de platine, pro- 

 duisit un alliage blanc-jaunàtre, nialléable, avec des gercures. 



1° X den. de cuivre & i de platine fournirent un alliage 

 grené dans la fracture. 



3,° 3 den. de cuivre & i de platine donnèrent un alliage 

 bien malléable de couleur blanchàtre. 



4.° 4 den. de cuivre & i de platine firent un compose 

 d'une belle couleur de rose , très-malléable. 



<)° <) den. de cuivre avec i de platine furent plus rougeà- 

 tres que le précédent, quoiqu'encore pale & très-malléable. 



6° 6 den. de cuivre sur i de platine formèrent un alliage 

 ■trcs-malléable, noiràtre à la fracture comme de cuivre noir 

 :d'une couleur rouge-blanchàtre au déhors; il étoit tendre à 

 la lime, & ayant été poli il prit une couleur azurée. 



Voulant m'assurer si le salpétre déflagré sur certe der- 

 nière composition détruiroit le cuivre , & laisseroit la platine 

 intacte , je mis cet alliage dans un creuset au feu du 

 souffletj aussitòt qu'il fut liquide, j'y mis par cuillerées 

 du salpétre broyé , &c je continuai jusqu'à ce que tout fut 

 réduit en scories ; &c à quelques pctits grains de cuivre près, 

 <]ui furent répandus dans le creuset, leresfe fut entiòrement de- 



